Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
Analisis Variasi Temperatur Aktivasi dengan Agen Potassium Silicate (K 2 SiO 3 ) terhadap Sifat Listrik Arang Aktif Tandan Aren ( Arenga pinnata Merr. )
Kiki Wahyuni 1)* , Muhammad Anas 2) , Hunaidah M 2)
1)* Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHO, Kendari,
2) Dosen Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UHO, Kendari

## *Koresponden Email: kikiwn14@gmail.com
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menentukan efek variasi temperatur aktivasi dengan agen potassium silicate (K 2 SiO 3 ) terhadap konduktivitas listrik  dan  kapasitansi  arang  aktif dari tandan  aren ( Arenga  Pinnata Merr.) .  Arang  aktif tandan  aren  diperoleh  dalam  empat tahap  yaitu  1)  persiapan;  2)  karbonasi  menggunakan reaktor  pirolisis  dengan  suhu  300 0 C–400 0 C  selama  ±8  jam;  3)  aktivasi  kimia  menggunakan  aktivator potassium  silicate (K 2 SiO 3 )  dengan  perbandingan  2:1  ( potassium  silicate 320  gram:  arang  aktif  160  gram) selama 12 jam; dan 4) aktivasi fisika menggunakan tanur selama 30 menit dengan variasi temperatur aktivasi yaitu 600 o C, 650 o C, 700 o C, 750 o C dan 800 o C. Konduktivitas listrik ditentukan melalui metode I-V, kapasitansi ditentukan  dengan  menggunakan  rangkaian  RC  ( Resistor  Capasitor ).  Konduktivitas  listrik  dan  kapasitansi tertinggi berada pada temperatur 800 o C sebesar 1,75 x 10 -1 Ω -1 m -1 dan 102,07 nF.
Kata Kunci : Agen Potassium Silicate (K 2 SiO 3 ) ; arang aktif tandan aren; kapasitansi; konduktivitas listrik; temperatur aktivasi
Abstract: This research aims to determine the effect of variations of temperature activation with the Potassium Silicate (K 2 SiO 3 ) agent on the electrical conductivity and capasitance of activated carbon from the sugar palm bunches  (Arenga  Pinnata  Merr.).  Activated  carbon  from  bunches  of  sugar  palm  acquired  in  four  steps:  1) preparation;  2)  carbonization  using  the  pyrolysis  reactor  with  temperature  of  300 o C-400 o C  for  8  hours;  3) chemical activation using of potassium silicate (K 2 SiO 3 ) activator in weight ratio of 2: 1 for 12 hours; and 4) physical  activation  using  the  electric  furnace  for  30  minutes  with  temperature  variation  of  600 o C,  650 o C, 700 o C,  750 o C  and  800 o C.  Electrical  conductivity  was  determined  and  analyzed  by  the  I-V  method,  the capasitance  was  determined  by  using  a  RC  circuit  (Resistor  Capasitor).  The  highest  electrical  conductivity and capasitance were at the temperature of 800 o C that equal to 1.75 x 10 -1 Ω -1 m -1 and 102.07 nF respectively.
Keywords: Potassium  Silicate (K 2 SiO 3 ) agent;  activated  carbon  of  sugar  palm  bunches;  capacitance; electrical conductivity; activation temperature

## PENDAHULUAN
Arang  aktif  atau  karbon  aktif  adalah  arang  yang dibuat  dengan  proses  aktivasi  dari  beberapa  bagian hewan,  tumbuh-tumbuhan,  limbah  ataupun  mineral yang  mengandung  karbon,  baik  organik  maupun anorganik dan memiliki banyak pori-pori. Salah satu tumbuhan yang dapat dibuat arang aktif yaitu pohon aren ( Arenga pinnata Merr. ). Hampir seluruh bagian tanaman aren bermanfaat untuk manusia, dan bagian yang  dapat  dimanfaatkan  untuk  dibuat  arang  aktif yaitu  tandan  aren.  Karena  Sumaiyah et  al (2016) melaporkan komponen senyawa kimia yang terdapat pada limbah tandan aren adalah 68,11%
holoselulosa,  33,79%  α-selulosa,  27,74%  lignin, 11,10%  kadar  air,  dan  1,80%  ekstraktif.  Arsad  & Hamdi  (2010)  mengatakan  bahan  organik  yang mengandung  lignin,  hemiselulosa,  dan  selulosa dapat  dijadikan  sebagai  bahan  baku  pembuatan arang aktif.
Arang aktif merupakan suatu padatan berpori dan memiliki  banyak  kegunaan.  Arang  aktif  sering digunakan  sebagai  adsorben  dalam  proses  adsorpsi. Arang aktif memiliki fungsi lain yang memiliki nilai jual  lebih  tinggi  yaitu  sebagai  bahan  untuk  baterai kendaraan  berbasis  energi  listrik,  salah  satu pembangkit  energi  alternatif  yang  terbarukan  dan
Available Online at http://ojs.uho.ac.id/index.php/JIPFI p-ISSN: 2502-3861    |    e-ISSN: 2715-551X
ramah  lingkungan,  juga  sebagai  pengganti  bahan aditif elektroda pada baterai. Syarat suatu bahan agar dapat  dijadikan  elektroda  adalah  memiliki  nilai konduktivitas  yang  tinggi,  karena  dengan  semakin tinggi nilai konduktivitas suatu bahan maka semakin baik    bahan  tersebut  dalam  menghantarkan  arus (Destyorini et al , 2010).
Utami  (2019)  membuat  arang  aktif  dari  tandan aren  dengan  memvariasikan  temperatur  aktivasi tanpa  menggunakan  aktivator  menunjukkan  bahwa konduktivitas listrik tertinggi berada pada temperatur  750 o C  sebesar  62,44x10 -3 Ω -1 m -1 dan bersifat  semikonduktor,  serta  nilai  kapasitansi tertinggi  terjadi  pada  temperatur  yang  sama  yaitu 750 0 C  sebesar  193,561  nF.  Selain  dengan  aktivasi fisika,  pembuatan  arang  aktif  dapat  dilakukan dengan aktivasi kimia, yaitu menggunakan aktivator atau  bahan  pengaktif  yang  diketahui  dapat mempercepat  proses  aktivasi.  Aktivasi  kimia merupakan  proses  pemutusan  rantai  karbon  dari senyawa  organik  dengan  pemakaian  bahan-bahan kimia.  Dengan  memadukan  aktivasi  fisika  dan aktivasi  kimia,  maka  dapat  lebih  meningkatkan konduktivitas listrik arang aktif tandan aren.
Salah  satu  bahan  kimia  atau  aktivator  terbaru yaitu  kalium  silikat  atau Potassium  Silicate .  Sesuai penelitian  yang  dilakukan  oleh  Kong et  al (2014) bahwa  kalium  silikat  atau Potassium  Silicate merupakan  agen  pengaktif  yang  efisien  dan  baik untuk  pembuatan  arang  aktif. Arang  aktif  tersebut memiliki  luas  permukaan  2046,12  m 2 /g  pada temperatur 700°C dengan  perbandingan  arang  : aktivator potassium silicate yaitu 2:1. Hasil adsorpsi memenuhi  kapasitas  adsorpsi  tunggal  untuk  MB 769,23 mg/g. Efendi & Astuti (2016) mengemukakan  bahwa  luas  permukaan  dan  ukuran partikel dapat mempengaruhi besarnya konduktivitas listrik  dan  kapasitansi.  Besarnya  konduktivitas disebabkan oleh mengecilnya ukuran partikel akibat kenaikan  temperatur  (Negara  &  Astuti,  2015). Semakin  tinggi  nilai  konduktivitas  suatu  bahan, menyebabkan nilai resistansinya semakin rendah. Uraian  di  atas  memberikan  informasi  bahwa penting untuk dilakukan penelitian pembuatan arang aktif dengan menggunakan 2 aktivasi agar memiliki
nilai konduktivitas dan kapasitansi listrik yang besar sebagai  solusi  untuk  mengatasi  kebutuhan  energi yang  semakin  meningkat,  sehingga  peneliti  tertarik untuk  melakukan  penelitian  dengan  judul  “Analisis Variasi Temperatur Aktivasi dengan Agen Potassium  Silicate (K 2 SiO 3 )  terhadap  Sifat  Listrik Arang Aktif Tandan Aren ( Arenga Pinnata Merr. )”.

## METODE
Penelitian  ini  termasuk  dalam  jenis  penelitian eksperimen  dengan  bidang  kajian  fisika  material, dengan melihat pengaruh variasi temperatur aktivasi dengan agen potassium silicate terhadap sifat listrik arang  aktif  tandan  aren.  Penelitian  ini  dilaksanakan pada bulan November 2019-Maret 2020.
Tempat pengambilan  tandan  aren  diperoleh  dari Desa  Lantowonua,  Kecamatan  Rumbia,  Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Karbonasi, Penggerusan  dan  Pengayakan  Sampel  dilakukan  di Sekitaran  kampus  UHO.  Aktivasi  sampel  dilakukan di Laboratorium Pendidikan Kimia FKIP Universitas Halu  Oleo.  Analisis  sifat  listrik  dilakukan  di Laboratorium  Pendidikan  Fisika  FKIP  Universitas Halu Oleo.
Alat  yang  digunakan  pada  penelitian  ini  adalah tanur  listrik,  ayakan  100  mesh,  reaktor  pirolisis, pellet preasure , osiloskop, signal generator, multimeter  analog,  catu  daya,  resistor,  dan  papan rangkaian. Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah  tandan  aren,  pipet  plastik,  keping  tembaga, dan larutan potassium silicate (K 2 SiO 3 ).
Langkah-langkah  yang  dilakukan  pada  penelitian ini yaitu sebagai berikut.
a. Pembuatan arang aktif
Prosedur  kerja  pembuatan  arang  mengacu  pada penelitian  Utami  (2019),  untuk  aktivasi  kimia  dan fisika  pada  pembuatan  arang  aktif  mengacu  pada penelitian Kong et al (2014). b. Analisis Sifat listrik arang akif tandan aren
1. Konduktivitas Listrik
Sampel  arang  yang  telah  diaktivasi  menjadi arang  aktif    pada  masing-masing  temperatur dibuat  dalam  bentuk  resistor  dengan  mengacu pada Utami (2019) dan ditentukan melalui grafik I-V
Gambar 1. Hubungan antara Tegangan, arus, dan Hambatan
Konduktivitas  listrik  ditentukan  menggunakan persamaan:
Keterangan : σ = konduktivitas listrik (Ω -1 m -1 ), L = panjang penampang (m)
A = luas penampang (m 2 ) R = hambatan (Ω).
2. Kapasitansi
Pengukuran  kapasitansi  kapasitor  dapat  diukur dengan  mengukur  tegangan  masukan  dan  tegangan keluaran  beserta  frekuensinya.  Mengacu  pada penelitian  Utami  (2019) yang menggunakan rangkaian signal generator dan osiloskop, kapasitansi ditentukan dengan menggunakan persamaan:
Keterangan : C   = kapasitansi (F)
v in = tegangan masukan (volt) v out = tegangan keluaran (volt) π = konstanta (3,14) f = frekuensi (Hz) R = hambatan (Ω)

## HASIL PENELITIAN
Penelitian  variasi  temperatur  aktivasi  dengan agen potassium  silicate terhadap  sifat  listrik (konduktivitas  listrik  dan  kapasitansi)  arang  aktif tandan  aren  menghasilkan  produk  berupa  serbuk arang aktif tandan aren yang diaktivasi menggunakan tanur listrik dengan variasi temperatur 600 o C,  650 o C,  700 o C,  750 o C  dan  800 o C  selama  30 menit.
1. Konduktivitas Listrik Arang Aktif Tandan Aren dengan Agen Aktivasi Potassium Silicate Konduktivitas  listrik  ditentukan  dengan karakteristik I-V . Penentuan konduktivitas listrik dilakukan  terhadap  arang  aktif  tandan  aren dengan  memvariasikan  tegangan  sumber  dari catu daya sebesar 3V, 6V, 9V, dan 12V. Grafik hubungan  antara  tegangan  listrik  dan  kuat  arus ditunjukkan pada Gambar 2.
Gambar 2. Hubungan antara Kuat Arus dan Tegangan Arang Aktif Tandan Aren dengan Agen Aktivasi Potassium Silicate pada Berbagai Temperatur Aktivasi
Gambar 2 memperlihatkan bahwa grafik antara kuat arus dan tegangan berbentuk garis lurus (linear)
sehingga  berlaku  Hukum  Ohm.  Gradien  lurus tersebut dapat direpresentasikan sebagai y = mx atau
RA L   fR v v C out in  2 1 2   0 1 2 3 4 5 6 7 0 5 10 15 600 650 700 750 800 Linear (600) Linear (650) Tegangan Listrik (Volt) Ku at A ru s (m A ) V (volt) I (Ampere)
menunjukkan I = aV dengan a merupakan nilai dari 1/R,  Resistansi  material-material  ohmik  tidak bergantung  pada  arus,  namun  bergantung  pada perbedaan  gradien/kemiringan  pada  masing-masing
temperatur. Nilai konduktivitas listrik yang diperoleh  pada  masing-masing  temperatur  dapat dilihat pada grafik di Gambar 3
.
Gambar 3. Hubungan antara Konduktivitas Listrik dan Temperatur Aktivasi Arang Aktif Tandan Aren
2. Kapasitansi  Arang  Aktif  Tandan  Aren  dengan Agen Aktivasi Potassium Silicate
Kapasitansi  ditentukan  melalui  pengukuran tegangan masukan ( V in ) dan tegangan keluaran ( V out ) menggunakan  signal  generator  sebagai  sumber frekuensi  dan  osiloskop  untuk  melihat  bentuk
gelombang keluaran. Frekuensi masukan divariasikan  dari  100  Hz  hingga  1000  Hz,  dan menggunakan  hambatan  sebesar  6,8  kΩ.  Nilai kapasitansi  yang  diperoleh  pada  masing-masing temperatur dapat dilihat pada grafik di Gambar 4.

## Gambar 4. Hubungan antara Kapasitansi dan Temperatur Aktivasi Arang Aktif Tandan Aren

## PEMBAHASAN
1. Konduktivitas Listrik Arang Aktif Tandan Aren dengan Agen Aktivasi Potassium Silicate
Konduktivitas  listrik  arang  aktif  tandan  aren pada  berbagai  temperatur  aktivasi  ditunjukkan  pada Gambar  3  memberikan  informasi  bahwa  nilai konduktivitas  untuk  sampel  dengan  temperatur aktivasi 600 0 C hingga 650 0 C mengalami peningkatan,  namun  pada  temperatur  700 0 C  mulai
menurun, hingga nilai konduktivitas terendah berada saat temperatur aktivasi 750 0 C sebesar 1,11 x 10 -1 Ω - 1 m -1 .  Ketika  temperatur  naik  menjadi  800 0 C konduktivitas  listrik  meningkat  cukup  signifikan mencapai konduktivitas tertinggi sebesar 1,75 x 10 -1 Ω -1 m -1 .  Berdasarkan  nilai-nilai  yang  diperoleh tersebut,  arang  aktif  tandan  aren  yang  diaktivasi dengan agen potassium silicate bersifat semikonduktor.
1,31 1,58 1,49 1,11 1,75 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 550 600 650 700 750 800 850 Ko n d u k tv it as L istri k ( x 1 0 -1 Ω -1 m -1 ) Temperatur Aktivasi ( 0 C) 0 49,30 42,25 23,45 74,45 102,07 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 550 600 650 700 750 800 850 Temperatur aktivasi ( 0 C) K apasi tan si ( nF ) 0
Arang  aktif  tandan  aren  yang  diaktivasi  pada temperatur  600 0 C  mengalami  difusi  antar  partikel dengan  baik  dan  adanya  ikatan  antar  butir  karbon sehingga nilai konduktivitas listrik meningkat. Nilai konduktivitas  listrik  menurun  pada  temperatur 700 0 C  dan  750 0 C,  sebab  terjadi  perubahan  struktur arang  aktif  yang  berpengaruh  terhadap  transfer  ion atau  muatan  elektron.  Apabila  struktur  arang  aktif tandan  aren  memiliki  jarak  antar  pori  yang  cukup besar  maka  lintasan  transfer  atau  pergerakan elektron  akan  lebih  panjang  sehingga  konduktivitas listrik  menurun.  Sebagian  material  pada  temperatur ini berubah menjadi abu. Abu yang berlebihan akan menyebabkan  terjadinya  penyumbatan  pori  arang aktif  sehingga  luas  permukaan  aktif  menjadi berkurang dan resistivitas bahan menjadi bertambah. Abu  yang  terukur  bukan  hanya  dari  arang  aktif tandan  aren  itu  sendiri  tetapi  juga  berasal  dari  hasil reaksi  antara  kandungan  mineral  dalam  abu  dan senyawa  kimia  sebagai  aktivator.  Keberadaan  abu sangat  berpengaruh  pada  kualitas  arang  aktif (Meisrilestari et al , 2013). Hal itu yang menyebabkan  nilai  konduktivitas  menurun  (Negara dan  Astuti,  2015).  Selain  itu  juga  penurunan konduktivitas  listrik  pada  temperatur  ini  dapat diakibatkan  karena  kemurnian  karbon  atau  arang aktif.  Kemurnian  arang  aktif  dapat  mempengaruhi konduktivitas listrik karena adanya unsur-unsur atau senyawa lain yang tidak diharapkan dapat menutupi permukaan  arang  aktif  dan  menambah  resistivitas bahan.  Ismangil et  al (2017)  menulis  bahwa semikonduktor  yang  telah  terkotori  (tidak  murni lagi) oleh atom dari jenis lainnya maka struktur pita dan resistivitasnya akan berubah.
Konduktivitas  listrik  arang  aktif  tandan  aren kembali  naik  saat  temperatur  aktivasi  800 0 C. Temperatur  yang  tinggi  mengakibatkan  viskositas air  menurun  dan  ion-ion  dalam  air  bergerak  cepat karena  resistansi  yang  kecil,  dan  menyebabkan kenaikan konduktivitas listrik (Apipah, 2016). Tidak ada  elektron  yang  mempunyai  cukup  energi  untuk bergerak  pada  temperatur  yang  rendah,  akan  tetapi dengan  naiknya  temperatur  aktivasi,  energi  elektron akan bertambah. Vibrasi atomnya semakin bergetar, sehingga  elektron  terikat  dapat  menjadi  elektron bebas  yang  mudah  bergerak.  Ketika  diberi  beda potensial,  maka  muncul  arus  dan  meningkatkan konduktivitas  listrik.  Salah  satu  penelitian  dengan kajian  mengenai  stuktur  kristalin  karbon,  dikenal istilah  elektron  bebas.  Elektron  bebas  adalah
elektron  yang  bebas  bergerak  melalui  permukaan lapisan.  Elektron  bebas  inilah  yang  menyebabkan material bersifat konduktif atau mampu menghantarkan  arus  listrik  (Priyotomo,  2007). Dilihat  dari  kadar  abu  yang  dihasilkan,  pada temperatur ini kadar abu lebih sedikit dari pada saat temperatur 700 0 C dan 750 0 C, sehingga konduktivitas listrik arang aktif tandan aren meningkat.
Nilai  konduktivitas  yang  diperoleh  jauh  lebih besar  jika  dibandingkan  dengan  hasil  penelitian sebelumnya oleh Utami (2019) dimana konduktivitas tertinggi arang aktif tandan aren yang hanya  diaktivasi  fisika  berada  pada  temperatur aktivasi  750 o C  yaitu  sebesar  62,44  x  10 -3 Ω -1 m -1 . Besarnya  nilai  konduktivitas  listrik  arang  aktif tandan aren karena adanya penambahan zat aktivator saat  aktivasi  kimia  yaitu Potassium  Silicate (K 2 SiO 3 ).  Penggunaan  bahan  aktivasi  yang  baik diharapkan  dapat  menghasilkan  pori-pori  yang banyak sehingga daya adsorpsi juga besar (Erlina et al, 2015).  Penelitian  yang  dilakukan  oleh  Guo et  al (2014)  hasilnya  mengungkapkan  bahwa  K 2 SiO 3 merupakan  salah  satu  agen  terbaru  dalam  persiapan pembuatan arang aktif yang layak dijadikan sebagai bahan pengaktif  atau aktivator yang dapat memperbesar  luas  permukaan  aktif  dengan  ukuran pori  yang  kecil  dalam  jumlah  banyak.  Ramdja (2008) menyatakan bahwa unsur-unsur mineral yang terkandung dalam zat aktivator akan masuk diantara pelat  heksagon  dari  kristalit  dan  memisahkan permukaan  yang  mula-mula  tertutup.  Sehingga  saat aktivasi,  senyawa  yang  terkandung  di  dalam  pori menjadi lebih mudah terlepas dari permukaan.
2. Kapasitansi  Arang  Aktif  Tandan  Aren  dengan Agen Aktivasi Potassium Silicate Kapasitansi menggambarkan kemampuan kapasitor  untuk  menyimpan  energi  dan  muatan listrik.  Kehadiran  bahan  dielektrik  dalam  kapasitor menyebabkan peningkatan nilai kapasitansi (Apipah, 2016).  Sifat  dielektrik  memberikan  informasi tentang  interaksi  antara  karbon  aktif  dan  medan listrik.  Sifat  dielektrik  bahan  dipengaruhi  oleh frekuensi, temperatur, kadar air, densitas, komposisi, dan struktur materi (Nuzula et al , 2014).
Kapasitansi  arang  aktif  tandan  aren  yang diaktivasi  dengan  agen Potassium  Silicate pada berbagai  temperatur  aktivasi  dapat  dilihat  pada Gambar  4.  Gambar  4  nampak  bahwa  pada temperatur 600 0 C hingga temperatur 700 0 C kapasitansi  mengalami  penurunan  cukup  signifikan
dari  49,30  nF  hingga  mencapai  23,45  nF.  Hal  ini dapat  dijelaskan  bahwa  terjadi  perubahan  struktur pori yang membuat resistansi dari arang aktif tandan aren  cukup  besar  sehingga  pergerakan  ion  menjadi terhambat, dapat dilihat dari tegangan kapasitor yang terukur saat temperatur 700 0 C dari frekuensi 100 Hz hingga  1000  Hz  lebih  besar  dari  pada  temperatur yang  lainnya.  Tingginya  resistansi  membuat tegangan menjadi tinggi, sehingga kapasitansi listrik pun  menurun.  Apabila  resistansi  arang  aktif  tandan aren  kecil,  maka  kapasitansi  akan  besar.  Rosi et  al (2013)  menjelaskan  bahwa  pada  proses  pengisian muatan,  ion-ion  akan  tersimpan  pada  antar  muka elektroda dan elektrolit.  Pada temperatur 700 0 C dan 750 0 C  ditemukan  kadar  abu  yang  cukup  banyak sehingga mempengaruhi kapasitansi.
Kapasitansi  listrik  meningkat  kembali  hingga pada  temperatur  aktivasi  800 0 C  sebesar  102,07  nF dan merupakan kapasitansi tertinggi.  Kenaikan  nilai kapasitansi  disebabkan  oleh  resistansi  arang  aktif tandan  aren  yang  tidak  begitu  besar  dibandingkan pada  temperatur  lainnya,  sehingga  tegangan  pada kapasitor kecil. Selain itu juga adanya medan listrik tambahan yang dihasilkan oleh bahan dielektrik atau isolator yang dalam penelitian ini merupakan karbon aktif  yang  diletakkan  di  antara  keping-keping tembaga.  Apabila  di  antara  keping-keping  tembaga dari kapasitor ada bahan dielektrik maka akan terjadi polarisasi  (pengkutuban  muatan  listrik)  antara dielektrik  dan  momen-momen  dipol.  Molekul- molekul dalam dielektrik akan  menghasilkan medan listrik  tambahan  dan  menyebabkan  kapasitansi kapasitor  menjadi  naik.  Apipah  (2016)  menulis bahwa  dengan  naiknya  temperatur  aktivasi,  maka bagian  yang  terpolarisasi  akan  semakin  tinggi sehingga  berdampak  pada  semakin  tingginya  nilai konstanta dielektrik. Hasil kapasitansi yang diperoleh  dalam  penelitian  ini  lebih  kecil  jika dibandingkan  dengan  penelitian  sebelumnya  yang dilakukan  oleh  Utami  (2019),  dimana  kapasitansi tertinggi  berada  pada  temperatur  aktivasi  750 0 C sebesar 193,561 nF. Hal ini dapat diakibatkan karena secara  keseluruhan  resistansi  yang  dimiliki  arang aktif tandan aren cukup besar.
Superkapasitor yang baik mempunyai konduktivitas  yang  tinggi,  resistansi  yang  rendah, dan kapasitansi tinggi. Konduktivitas listrik tertinggi berada  pada  temperatur  800 0 C,  begitu  pula  pada kapasitansi.  Kapasitansi  listrik  berhubungan  dengan konduktivitas  listrik  dan  banyaknya  muatan  yang
terkandung  dalam  material.  Penambahan  aktivator dapat  memperbanyak  muatan  bebas  pada  material. Sehingga  arang  aktif  dari  tandan  aren  dapat dijadikan sebagai elektroda kapasitor dan dimanfaatkan dalam bidang kelistrikan.

## KESIMPULAN
Konduktivitas  listrik  arang  aktif  tandan  aren yang diaktivasi secara kimia dengan agen potassium silicate mengalami  sedikit  peningkatan  pada temperatur  650 0 C  kemudian  menurun  hingga konduktivitas lisrik terendah pada temperatur 750 0 C sebesar  1,11  x  10 -1 Ω -1 m -1 ,  dan  meningkat  kembali mencapai  konduktivitas  listrik  tertinggi  pada temperatur  800 0 C  sebesar  1,75  x  10 -1 Ω -1 m -1 . Kapasitansi  arang  aktif  tandan  aren  yang  diaktivasi secara  kimia  dengan  agen potassium  silicate mengalami penurunan dari temperatur 600 0 C hingga nilai  kapasitansi  terendah  berada  pada  temperatur 700 0 C  sebesar  23,45  nF,  dan  meningkat  dengan kapasitansi  tertinggi  berada  pada  temperatur  800 0 C sebesar 102,07 nF.

## DAFTAR PUSTAKA
Apipah,  E,  R  2016,  Sifat  Listrik  Arang  Aktif  dari
Tumbuhan Eceng Gondok (Eichornia
Crassipes)  Sebagai  Bahan  Semikonduktor,
Skripsi , ITB.
Arsad, E, dan Hamdi, S 2010, Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan Karbon Aktif untuk Industri Processing Technology and Industrial Utilization  of  Activated  Carbon, Jurnal  Riset Industri Hasil Hutan , 2(2). DOI: http://dx.doi.org/10.24111/jrihh.v2i2.1146 Destyorini,  F,  Suhandi,  A,  Subhan,  A,  dan Indayaningsih,  N  2010,  Pengaruh    Suhu Karbonisasi    Terhadap  Struktur    dan Konduktivitas    Listrik    Arang  Serabut Kelapa, Jurnal  Fisika .
Efendi, Z., dan Astuti 2016, Pengaruh Suhu Aktivasi
Terhadap  Morfologi  dan  Jumlah  Pori  Karbon Aktif  Tempurung  Kemiri  sebagai  Elektroda,
Jurnal Fisika Unand , 5 (4).
DOI: https://doi.org/10.25077/jfu.5.4.297-
302.2016
Erlina,  Umiatin,  dan  Budi,  E  2015,  Pengaruh Konsentrasi  Larutan  KoH  pada  Karbon  Aktif Tempurung  Kelapa  Untuk  Adsorpsi  Logam Cu, Prosiding  Seminar  Nasional  Fisika  (E- Journal) SNF2015 .
Esterlita,  O,  M,  dan  Herlina,  N  2015,  Pengaruh Penambahan  Aktivator  ZnCl 2 ,  KOH,  dan H 3 PO 4 dalam  Pembuatan  Karbon  Aktif  dari Pelepah Aren (Arenga Pinnata), Jurnal Teknik Kimia USU, 4 (1). DOI: https://doi.org/10.32734/jtk.v4i1.1460 Guo, Z, Xio, B, Jian, Z, Hai, L, Cheng, C, Chenglu,
Z,  Jing,  W  2014,  Activated  Carbon  S  with Well-Developed Microporosity
Prepared From  Phragmites  Australis  by  Potassium Silicate  Activation. Journal  of  the  Taiwan Institute  of  Chemical  Engineer,  G  Model JTICE-981.
DOI : https://doi.org/10.1016/j.jtice.2014.07.017 Ismangil,  A,  Irmansyah,  dan  Irzaman  2017  Sifat Optik  Lithium  Tantalat    (LitaO 3 )  di  atas Substrat  Silikon  (100)  Tipe-P  Bervariasi Suhu, Jurnal Komputasi , 14(1). DOI: 10.33751/komputasi.v14i1.263 Kong,  J,  Qinyan,  Y,  Baoyu,  G,  Qian  L,  Yan  W,  & Huu,  H,  N  2015,  Comparative  Study  on Microstructure  and  Surface  of  Keratin  and Lognocellulosic Based Active Carbons, Journal Fuel Processing Technology , Volume 140; h : 67-75. DOI: https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2015.08.025 Kong,  J,  Qinyan,  Y.,  Baoyu,  G,  Qian,  L,  Yan,  W, Huu,  H,  N,  &  Wenshan,  G  2014,  Porous Structure  and  Adsorptive  Properties  Of  Hide Waste  Activated  Carbons  Prepared  Via Potassium  Silicate  Activation. Journal  of Analytical  and  Applied  Pyrolysis, Volume 109 ; h: 311-314. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaap.2014.06.012 Meisrilestari,  Y,  Khomaini,  R,  dan  Wijayanti,  H 2013,  Pembuatan  Arang  Aktif  dari  Cangkang Kelapa  Sawit  dengan  Aktivasi  Secara  Fisika, Kimia  dan  Fisika-Kimia, Jurnal  Konvers ,  2
(1).
DOI: http://dx.doi.org/10.20527/k.v2i1.136
Negara,  V,  S,  I,  dan  Astuti  2015,  Pengaruh Temperatur  Sintering  Karbon  Aktif  Berbasis Tempurung  Kemiri  Terhadap  Sifat  Listrik Anoda Baterai Litium, Jurnal Fisika Unand , 4 (2).
DOI : https://doi.org/10.25077/jfu.4.2.%25p.20
15
Nuzula,  F,  Widodo,  C.  S,  &  Sucipto  (2014),  Studi Pengaruh  Campuran  Lemak  Babi  terhadap Kapasitansi  dan  Konstanta  Dielektrik  Lemak Sapi dengan Metode Dielektrik, Jurnal Fisika , 2(1), h: 297-300
URI : http://repository.ub.ac.id/id/eprint/154028
Priyotomo,  G  2014,  Perubahan  Struktur  Kristal Material  Berbasis  Karbon  terhadap  Sifat Konduktivitas, Jurnal Metalurgi.
Ramdja,  A,  Fuadi,  Halim  M,  dan  Handi  J  2008, Pembuatan Karbon Aktif dari Pelepah Kelapa (Cocus Nucifera), Jurnal Teknik Kimia.
Rosi,  M,  Iskandar,  F,  Abdullah,  M,  &  Khairurrijal, 2013,  Sintesis  Nanopori  Karbon  dengan Variasi  Jumlah  NaOH  dengan  Aplikasinya sebagai  Superkapasitor, Prosiding  Seminar Nasional Material .
Sumaiyah,  B,  W,  dan  Karsono  2016,  Utilization  of Microcrystalline  Cellulose  of  Sugar  Palm Bunches  (Arenga  Pinnata  (Wurmb)  Merr)  as Excipients Tablet Direct Compression,
International    Journal    of    Pharm    Tech Research, 9(7). URI: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/ 71044
Utami,  N,  Q,  A  2019,  Analisis  Efek  Temperatur Aktivasi  Terhadap  Sifat  Listrik  Arang  Aktif Tandan  Aren  (Arenga  Pinnata  Merr), Skripsi ,
FKIP Universitas Halu Oleo.